标题：密目网
简介
全称密目式安全立网 fine mesh safety vertical net
密目网由聚乙烯制成，防尘耐用；网目密度不低于800目/100cm2，垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。[GB 16909—1997]  密目网
服务对象
适用：高层建筑施工、造船、修船、水上装卸、大型设备安装及其他高空、作业场所； 用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。还可用来作为防护网、围网、防鸟网等作多种用途。产品名称：密目式安全立网 ：产品规格： 1.5*6 1.8*6
性 能：用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。挂式安全网产品规格：1.5*6
性 能：用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。防护网产品规格： 3*6
性 能：用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤
使用规范
1、高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在5Ocm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。 
2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。 
3、要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。 
4、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌：首先看是平网还是立网,立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。；生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证，若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。
主要产地
福建莆田，广西南宁，山东滨州，河北地区
检测方法
一、断裂强力·断裂伸长检测方法
1．取样
从网体上随机截取宽50mm、长300mm的纵、横向试样，各截取处应避免有影响检验结果的损伤。
2．试验条件
试样的预调湿按GB 6529《纺织品的调湿和试验用标淮大气》第3章规定进行，试样的调湿按GB 6529第4章进行，或在试验用标准大气中平衡24h以上，试验在温度(20±2)℃、相对湿度(65±3)%条件下进行。
当试验室不能保证标准大气时，应尽量使其接近标准大气，试验的温度和湿度记录在检验结果内。
3．测试
用精度±1%拉力试验机，夹钳宽度30mm，试样在预加张力下(如下图所示)将试样夹紧，夹钳的钳口应与拉力线成直角，试样名义夹持长度200mm，拉伸速度为(200±10)mm/min，测定断裂时的强力及伸长值。
4．结果的计算和表示
(1)结果的计算：按下列公式计算：
式中 ——试片断裂伸长值，mm；
——试片原始标距，mm；
G——试片断裂时标距，mm；
——断裂强力·断裂伸长的平均值，Kn·mm；
——每个试片断裂强力，mm；
——每个试片断裂伸长值，mm，
n——测试样品数。
(2)结果表示：分别表示出纵向、横向断裂强力·断裂伸长的算术平均值和最低值，保留有效数字至整数位
断裂强力·断裂伸长试验(单位：mm) 图二 梯形法撕破强力试验(单位：mm)
二、梯形法撕裂强力检测方法
1．取样
从网体上截取宽75mm、长150 mm的纵、横向试样各3片．按图上图二所示画出等腰梯形图，并在短边中央切断10mm的直角切痕(从丝的末端量起1()mm，如遇上丝条时，该丝条应切去)。
2．试验条件
同断裂强力·断裂伸长检测方法要求。
3．测试
用精度±1﹪的拉力试验机，夹钳宽度75mm以上，使夹钳的夹持线沿等腰梯形的两腰夹紧试样，注意试样在上下夹钳中间的对称位置。拉伸速度为150—200mm/min,当切痕扩展时记录最大撕裂强力值。
4．结果表示
分别计算出纵、横向撕裂强力的算术平均值，保留有效数字至整数位。
三、接缝部位抗拉强力检测方法
1．取样
从网体上接缝部位按图三、图四规定截取试样各3片。
① 融接型接缝试样：
融接型接缝部位抗拧强力试验
② 缝接型接缝试样：如图四所示。
2．试验条件
同断裂强力·断裂伸长检测方法要求。
3．测试
同梯形法撕裂强力的方法，拉伸至织物断裂或缝线断开或接缝裂开试验终止，记录最大接缝强力值和试样最终破裂原因(织物丝线断裂、缝线断裂、织物纱线滑脱、接缝裂开或其他原因)。
4．结果的表示
取3片接缝部位抗拉强力的算术平均值，保留有效数字至整数位。
四、开眼环扣强力检测方法
1．取样
按图五所示从密目网上分别截取纵向、横向开眼环扣的试样备3片，如果密目网无边绳，可沿折边部位截取试样，注意不要损伤密目网边缘。
缝接型接缝抗拉强力试验（单位：mm） 环扣抗拉力试验（单位：mm）
2．试验条件
试验在常温、常湿条件下进行，有争议时按断裂强力·断裂伸长检测方法的试验条件进行。
3．测试
用精度±1%的拉力试验机或拉力计，将环扣的中央位置挂在拉力机或拉力计的夹杆上，绳索或剪留下的网边固定在支架上。自距网边300mm处用450mm觉的金属夹因定夹紧，拉伸速度为(200±10)mm/min，测定纵向、横问抗拉强力。
4．结果的表示
分别计算纵向、横向抗拉强力的算术平均值，保留有效数字至整数位。
五、耐贯穿性检验方法
1．试验设备
①贯穿试验架：具有与水平面倾斜30°的刚性框架一个，如图六所示(试验框架材料用碳素钢钢管)。试验框架的开口尺寸与试验网规格一致，如图七所示。
②升降和释放装置：能升降和释放的贯穿落体。贯穿落体质量为(5000±20)g，外形尺寸如图八所示。末端部分及圆处体用实心碳素钢制成。
2．测试
(1)将贯穿落体挂在升降装置的释放器上，提升到规定高皮，见图六所示。
(2)将试验网紧绑在试验框架上，四周应紧贴框架，使其张紧，见图九所示。
(3)调整贯穿落体距离，使落体底部距试验网的被冲击点3m。
(4)释放贯穿落体，检查贯穿情况。
(5)结果的表示。按密目网被贯穿情况，记录损坏情况及损坏长度。
六、耐冲击性检测方法
1．试验设备
①模拟人形砂包：长100cm，底面积2800 cm2，质量(100±2)㎏。
②冲击试验架：试验框架开口尺寸与试验网规格一致，高1.5m以上，应能升、降和释放模拟人形砂包，框架材料用碳素工具钢管，应有足够的刚性，其结构参照图六，但试验框架所在平面与水平面平行。
2．测试
将人形砂包挂好，使砂包中心位于框架中心且长边平行于密目网的长
升至框架上方，然后将试验网牢固地系在试验框架上，再提升砂包，使其底面距网面1.5m后释放砂包,如图九所示。
3．结果表示
按密目网被冲击后的情况，用网体未见断裂或被冲透，边、系绳未见破断等表示破断情况。
七、系绳断裂强力的检测方法
按GB 8834《系有关物理和机械性能的测定》规定进行.
八、老化后断裂强力保留宰检测方法
1．取样
按断裂强力·断裂伸长检测方法规定取样。
2．试样老化处理
先将试样置于(60±2)℃的高温老化箱中恒温48h，立即转放到（－20±2）℃的低温箱中恒温48h，再转放到高温箱中，如此反复共计480h。
3．试验条件
参照断裂强力·断裂伸长检测方法的要求。
4．测试
按断裂强力·断裂伸长检测方法执行。
5．结果的表示
分别计算出老化前、后断裂强力的算术平均值，在计算断裂强力保留率。
其中，——老化后断裂强力保留率，%
——老化后断裂强力平均值；
——老化前断裂强力平均值。
九、阻燃性能检测方法：
按GB 5455《纺织物阻燃性能测定垂直法》规定进行。
十规格、环扣间距、外观和构造检测方法
用钢卷尺测量，外观采用目测。构造采用目测和精度在0.05以上的卡尺。